( 245 ) 



compression, cuisson. En ce qui concerne les deux premiers facteurs, les 

 recherches de M. Branly sur la résistance des poudres donnent à cet égard 

 toutes indications. 



» Quoi qu'il en soit, il est facile d'obtenir des bâtons de silicium agglo- 

 méré pur ayant 4o™°"ï de section, une longueur de lo"™ et présentant une 

 résistance totale de 20 à 200 ohms suivant que l'on fait varier dans des 

 proportions déterminées l'un ou l'autre des trois facteurs précédents. 



)) Si nous cherchons à comparer quelles seraient les résistances de trois bâtons 

 ayant tous 4o™™i de section et 10"™ de long et de composition différente, l'un en sili- 

 cium, l'autre en charbon à lumière, l'autre en maillechort, nous trouvons : 



Silicium.... » 200 ohms soit 200000000 de microhms 



Charbon.... c =: o°''°"^'",oo6 o,i5 » iSoooo » 



Maillechort. c = o°''"'"",oooo34 o,ooo85 » 85o » 



» Il s'ensuit que, pour cet exemple donné, le coefficient de résistivité du silicium 

 cristallisé serait i333 fois plus fort que celui du charbon à lumière, 235294 fois plus 

 fort que celui du maillechort. 



» En reprenant au point de vue électrique le problème sous une autre face, il s'en- 

 suit que, pour construire avec les trois matières précédentes une résistance identique 

 de 200 ohms, il faudrait donner à chacune les dimensions suivantes : 



moiq mm cqi gi- 



Silicium.... » S := 4o » L=iio P::=io 



Charbon.... c? 1=1,95 S= o,o3 D =1:0,19 L=io P= 0,0057 



Maillechort.. fi?=:8,62 S == 0,007854 D=o,i L= 4; 62 P=: 0,3127 



» Dans ce Tableau, nous avons comparé les résistances à froid des di- 

 A'ers corps employés. Mais la résistance à chaud varie avec la nature même 

 de ces corps et avec les températin-es auxquels ils sont portés. 



)) Pour les métaux, par exemple, nous voyons que la résistance aug- 

 mente avec la température d'après la formule empirique de Matlhiessen 



R = r„(i-H«0 + iî0'). 



» Pom* les crayons en charbon nous n'avons aucune donnée certaine, 

 nous croyons toutefois que pour un filament de lampe incandescente porté 

 à une température de 1800° la résistance à chaud est d'environ o,5o à 0,60 

 moindre de ce qu'elle était à froid. 



» De nos expériences il résulte que la résistance du silicium à chaud 

 décroît ainsi que celle du charbon. 



C. R., 1898, 1" Semestre. (T, CXXVI, N° 3.) ^^ 



